F.  Rinne,  Ein  1831  bei  Magdeburg  gefundenes  Eisen. 
71 
isoliertes  Carbid  Fe3  C  Mo2  C  bekannt,  auch  ein  Molybdäneisen 
der  Formel  Fe3  Mo2.    Metallographische  Bestätigung  fehlt. 
Was  den  Cu-Gehalt  des  Magdeburger  Eisens  anlangt,  so 
sei  die  STROMEYEit'sche  Beobachtung  erwähnt,  nach  welchem  im 
Innern  seiner  Stücke  Haarkupfer  in  geringer  Menge  auftrat. 
Weiterhin  deutet  die  bläuliche  Farbe  mancher  Teile  von  Sulfid- 
knollen im  Eisen  auf  die  Art  des  Cu-Gehalts  hin.  Bezüglich 
des  Verhältnisses  der  gediegenen  Metalle  Fe  und  Cu  zueinander 
haben  die  metallurgischen  Erfahrungen  eine  homogene  feste 
Lösung  zwischen  den  beiden  Substanzen  ergeben,  falls  der 
Cu-Gehalt  8  °/o  nicht  übersteigt1,  ebenso  wie  anderseits  Cu 
bis  2,73  °/0  Fe  in  fester  Lösung  zu  halten  vermag.  Ein 
C-Gehalt  ändert  die  Zahlen. 
Die  C-Menge  von  0,43  °/0  hat  trotz  dieser  gegenüber 
anderen  Ergebnissen  der  Analyse  nur  kleinen  Zahl  sehr 
hohe  Bedeutung,  wie  das  ja  vom  technischen  Eisen  hinläng- 
lich bekannt  ist.  Dort  bringt  ein  Gehalt  von  nur  0,1  °/0  C 
schon  recht  beträchtliche  Änderungen  in  Bestandteilen  und 
Gefüge  gegenüber  reinem  Eisen  hervor.  Der  Gehalt  von 
0,43  C  und  von  10  %  Mo  legt  die  Gegenwart  eines  Mo-haltigen 
Carbids  nahe. 
Der  P-Gehalt  von  1,76  °/o  weist  auf  ein  Phosphid  hin. 
Es  ist  allerdings  zu  bedenken,  daß  beim  technischen  Eisen 
feste  Lösungen  von  Fe3  P  in  Fe  erscheinen ,  in  denen  das 
Phosphid  dann  natürlich  als  selbständiger  Körper  nicht  zur 
Geltung  kommt.  Stead  fand  die  Grenze  der  Löslichkeit  von 
P  in  Fe  bei  1,7  °/o  P;  erst  bei  einer  P-Menge  über  1,7  schied 
sich  der  Phosphidüberschuß  aus ,  um  bei  10  °/0  P  die  Zu- 
sammensetzung des  elektischen  Gemisches  von  Phosphor- 
ferrit und  Phosphid  zu  erreichen  und  darüber  hinaus  außer- 
dem Phosphideinsprenglinge  zu  bewirken.  Aber  auch  hier 
ändern  sicher  metallische  Begleiter  des  Eisens  die  Löslichkeits- 
zahlen. 
Der  S  findet  von  vornherein  seine  Erklärung  in  Sulfid- 
bildung, sei  es  von  Fe  oder  Cu,  wobei  natürlich  auch  Ni, 
1  Stead,  Bulletin.de  lasoc.  d'encouragement.  1902.  Fevr.  Nach  den 
inzwischen  veröffentlichten  Untersuchungen  von  0.  Pfeiffer  (Metallurgie. 
3.  1906.  281)  ist  eine  Legierungsfähigkeit  des  Kupfers  mit  reinem  und 
gekohltem  Eisen  nicht  anzunehmen. 
